des Minéraux'. Il I 
fils déliés cette matière revêche, qui ne de¬ 
vient métal & ne prend de la ductilité, que 
fous les efforts de nos mains. 
Parcourons, fans trop nous arrêter, la fuite 
des opérations qu’exigent ces travaux ; nous 
avons indiqué ceux de la fufion des mines ; 
on coule la fonte en gros lingots ou gueufes 
dans un fillon de quinze à vingt pieds de lon¬ 
gueur fur fept à huit pouces de profondeur, 
& ordinairement on les laiffe fe coaguler & 
fe refroidir dans cette efpèce de moule qu’on 
a foin d’humeéier auparavant avec de l’eau; 
les furfaees inférieures du lingot prennent 
une trempe par cette humidité, & fa furface 
fupérieure fe trempe auffr par l’imprellïon de 
l’air : la matière en fufion demeure donc en¬ 
core liquide dans l'inférieur du lingot, que 
fes faces extérieures ont déjà pris de la foli- 
dité par le refroidiffement ; l’effort de cette 
chaleur, beaucoup plus forte en dedans & 
au centre qu’à la circonférence du lingot, 
le force à fe courber , fur-tout s’il elt de 
fonte blanche , & cette courbe fe fait dans 
le fens où il y a le moins de réfiflance, c’eft- 
à-dire en haut, parce que la réfiflance eft 
moindre qu’en bas & vers les côtés; on peut 
voir, dans mes Mémoires («), combien de 
temps la matière refte liquide à l’intérieur 
après que les furfaees fe font confolidées. 
D’ordinaire on laiffe la gueufe ou lingot 
fe refroidir au moule pendant fix ou fept 
(u) Voyez le Mémoire fur la fufion des mines de fer. 
Supplémens, tome II. 
T 3 
